-168- 
Mineralogie. 
Erhitzen  im  geschlossenen  Röhrchen,  später  entweicht  Schwefelwasserstoff. 
Oxydation  beim  langen  Kochen  mit  starker  Salpetersäure.  S  in  CS2  lös- 
lich 15,44,  S  gebunden  31,17,  C  42,81.  H  0,91,  N  0,47,  0  (aus  Differenz)  5,39, 
Feuchte  bei  105°  3,01,  Asche  0,80;  Sa.  100,00.  Die  Asche  ergab:  Si00  0,04, 
A1203  0,08,  Fe208  0,10,  NiO  0,06,  V205  0,52. 
Das  koks  artige  Material.  H.  =  4,5.  Etwas  blasig,  zeigt 
kleine  Kontraktionsrisse  mit  pechartigen  Säumen  oder  Füllungen.  Außer- 
ordentlich feinkörnig.  Etwas  muscheliger  Bruch.  Im  geschlossenen  Böhr- 
chen  sublimiert  Schwefel ,  dann  folgt  Schwefelwasserstoff.  S  löslich  in 
CS2  0,61,  S  gebunden  5,36,  C  86,83,  H  0.25,  N  0,51,  0  (aus  Differenz)  4,64. 
Feuchte  — ,  Asche  1,97.    Die  Asche  ist  vanadiumreich. 
Das  Vanadiumerz.  Es  handelt  sich  um  ein  Gemenge,  das  zu 
etwa  zwei  Drittel  aus  Vanadiumsulfid  besteht.  S  58,79  (4,5  frei),  V  19,53, 
Mo  0,18,  Fe  2,92,  Ni  1,87,  C  3,47,  Si02  6,88,  Ti02  1,53,  A1203  (P205)  2,00, 
Fe203  0,20,  MnO  Spur,  Alkali  0,10  (?) ,  H2  0  1,90.  Die  Auszüge  von 
Schwefel  durch  C  S2  lieferten  nacheinander  am  selben  Stück  verschiedene 
Ergebnisse  (4,5 — 7  °/0) ;  es  scheint  also  allmählich  Schwefel  frei  zu  werden. 
Auch  die  Bestimmungen  des  in  Wasser  löslichen  Extrakts  wechselten  be- 
züglich des  Verhältnisses  von  V  und  S  04.  Nach  Entfernung  des  freien 
Schwefels  und  des  Wasserauszuges  ergaben  die  Bestimmungen  von  S  und  V 
die  Werte  S  44.74—47,74  und  V  18,46—19,16.  Verhältnis  V:S  ca.  1  : 4. 
Die  Formel  des  vorliegenden,  Patronit  genannten  Sulfids,  ist  nach  allem 
noch  nicht  sicher  gestellt, 
Beachtenswert  ist  der  Nickelgehalt  des  Erzgemisches.  Er  ist  auf 
einen  nickel reichen  Eisenkies  zurückzuführen.  Farbe  etwas  weißer 
als  bei  Pyrit.  Der  Kies  wird  vom  Elektromagneten  angezogen.  G  (jedoch 
von  unreinem  Material)  4,3.  Im  geschlossenen  Pöhrchen  erhitzt  liefert 
das  Mineral  viel  Schwefel.  Unlöslich  in  Salzsäure,  leicht  angreifbar  durch 
Salpetersäure  unter  vollständiger  Oxydation  von  Eisen,  Nickel  und  Schwefel. 
Die  Analysen  ergaben  folgendes  im  Mittel:  S  45,06,  Fe  25,28,  Ni  15,70. 
Co  Spur,  V  4,31,  Mo  0,09,  C  0.47.  H,  0  1,38,  Ti02  0,93,  Si02  1,93, 
A12  03  (mit  etwas  P205)  2,45;  Sa.  97,70. 
Sieht  man  vom  Vanadium  ab ,  so  kommt  man  auf  die  Formel : 
(Fe,  Ni)S2  mit  Fe  :  Ni  —  1,70  :  1,  also  nahe  5  :  3.  Ein  derart  nickelreicher 
Eisenkies  war  bislang  nicht  bekannt.  Verf.  nennt  ihn  Bravoit  nach  Senor 
Jose  J.  Bravo,  dem  peruanischen  Erforscher  des  Vanadinvorkommens  von 
Minasragra.  F.  Rinne. 
R.  Köchlin:  Über  Pyrit  von  Eudobanya.    (Min.-petr.  Mitt. 
25.  1907.  p.  527—531.  Mit  2  Textfig.) 
Es  sind  0,8  cm  große,  braune  Pseudomorphosen  in  einer  violettbraunen, 
jaspisartigen  Grundmasse.    Beobachtete  Formen: 
c  =  (100),  e  =  7i  (012)  und  ^(102),  d  =  (110),  q  =  (112). 
Der  Würfel  ist  stets  vollflächig,  von  den  anderen  Formen  ist  nur 
der  4.  Teil  der  Flächen  vorhanden,   aber  nicht  der  Tetartoedrie  ent- 
